## ISSN: 1410-7783
Volume 15 Nomor 2 , Oktober 2015, 65 - 87

## Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton Berdasarkan Beberapa Metode Persyaratan Penerimaan Beton
di Indonesia
Comparison Values Concrete Compressive Strength Based on Several Methods Admission Requirements Concrete in Indonesia

## Abdullah & Harmiyati
Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru-28284

## Abstrak
Tercapainya mutu beton yang direncanakan adalah salah satu hal penting dalam semua proyek yang  menggunakan  beton.  Namun  dalam  upaya  mencapai  mutu  beton  sesuai  dengan  yang direncanakan itu harus mengikuti peraturan / pedoman standar yang ditetapkan di Indonesia. Bila kita melihat  apa  yang  telah  dialami  selama  ini  diberbagai  proyek,  banyak  sekali  timbul  permasalahan disekitar penerimaan mutu beton. Dengan cara mengenal lebih dekat segala persyaratan yang berkaitan dengan  beton  dan  mengerti  kaitan  persyaratan  satu  dengan  persyaratan  lainnya  akan  membantu mempermudah  dalam aplikasi code/ pelaksanaan  peraturan  yang  dikeluarkan  dalam  satu  pengertian yang benar. Metode yang digunakan adalah Peraturan Beton Indonesia (PBI'71), Pedoman Beton 1989 (PB'89)  dan  Standar  Nasional  Indonesia  2002  (SNI  03-2847-2002),  dengan  menggunakan  data  hasil test kuat tekan beton benda uji kubus mutu beton (K-275) sebagai data analisis dan perbandingannya. Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  kekuatan  tekan  beton  dengan  kekuatan  tekan  rencana  K-275 Kg/cm 2 atau f c ' = 22,83 Mpa mulai dari DATA I (0,0% sika cim ), DATA II (0,3% sika cim ), DATA III  (0,6% sika  cim ),  DATA  IV  (0,9% sika  cim )    secara  keseluruhan  memenuhi  syarat  100% berdasarkan  Persyaratan  PBI’71  dan  SNI  03-2847-2002,  namun  adanya  mutu  beton  yang  tidak diterima  oleh  Persyaratan  PB'89.  Hal  ini  terjadi  hanya  pada  DATA  I  dimana  terdapat  sekitar  7,5  % yang  tidak  diterima  oleh  persyaratan  PB'89.  SNI  03-2847-2002  lebih  efektif  untuk  diterapkan dilapangan  karena  kriteria  Penerimaan  Mutu  beton  lebih  mudah  diikuti  dan  dari  hasil  evaluasi  dan penerimaan  mutu beton semua data dinyatakan  memenuhi  syarat dan  standar deviasi  yang dihasilkan lebih  rendah  dibandingkan  standar  deviasi  menurut  peraturan  PBI'71  dan  PB'89.  untuk  memperoleh mutu  beton  yang  lebih  ekonomis  sebaiknya  menggunakan  SNI  03-2847-2002  sebagai  acuan  dalam mengevaluasi mutu beton.
Kata Kunci : Beton, Kuat Tekan, Mutu Beton, PBI'71, PB'89 dan SNI 03-2847-2002

## Abstract
The  achievement  of  the  planned  concrete  quality  is  one  important  thing  in  all  projects  that  use concrete.  But  in  order  to  achieve  the  quality  of  concrete  as  planned  it  should  follow  the  rules  / guidelines  established  standards  in  Indonesia.  When  we  look  at  what  has  been  experienced  so  far  in various projects, many problems arise around the reception quality of the concrete. By way get closer all  the  requirements  relating  to  concrete  and  understood  the  association  with  the  requirements  of  the other  requirements  will  help  facilitate  the  application  code  /  implementation  of  regulations  issued  in one  sense  that  is  true.  The  method  used  is  Rule  Concrete  Indonesia  (PBI'71),  Concrete  Guidelines, 1989 (PB'89) and in 2002 the Indonesian National Standard (SNI 03-2847-2002), using data from the concrete  compressive  strength  test  specimen  strength  of  concrete  cube  (K  -275)  as  the  data  analysis and comparison. The result showed that the compressive strength of concrete with compressive

## aintis Jurnal
strength of the plan K-275 kg / cm2 or fc '= 22.83 MPa from DATA I (0.0% sika cim), DATA II (0.3% sika cim), DATA III (0.6% sika cim), DATA IV (0.9% sika cim) overall qualified 100% based on the Terms PBI'71 and SNI 03-2847-2002, but their quality of  concrete that is not accepted by the Terms PB '89. This happens only in DATA I in which there are around 7.5%, which is not accepted by PB'89 requirements.  SNI  03-2847-2002  more  effective  to  be  applied  in  the  field  for  Acceptance  criteria quality of the concrete is easier to follow and the results of the evaluation and the reception quality of concrete  all  the  data  declared  ineligible  and  the  resulting  standard  deviation  lower  than  the  standard deviation according to the rules PBI'71 and PB ' 89. to obtain a more economical quality concrete SNI 03-2847-2002 should use as a reference in evaluating the quality of concrete.
Keywords: Concrete, Compressive Strength, Quality Concrete, PBI'71, PB'89 and SNI 03-2847-2002

## PENDAHULUAN
Tercapainya  mutu  beton  yang  direncanakan  adalah  salah  satu  hal  penting dalam semua proyek yang menggunakan beton. Namun dalam upaya mencapai mutu beton  sesuai  dengan  yang  direncanakan  itu  harus  mengikuti  peraturan  /  pedoman standar  yang  ditetapkan  di  Indonesia.  Di  Indonesia  peraturan  atau  pedoman  standar sebagai  salah  satu  acuan  yang  mengatur  perencanaan  dan  pelaksanaan  bangunan beton  khususnya  dalam  hal  evaluasi  dan  penerimaan  mutu  beton  terus  mengalami perubahan  dan  pembaruan,  sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Beton  Indonesia  1955 (PBI’55), kemudian Peraturan Beton Indonesia 1971 (PBI’71), Pedoman Beton 1989 (PB’89), dan yang terakhir adalah SNI 03-2847-2002. Pembaruan tersebut tidak lain ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  upaya  mengimbangi  pesatnya  laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya yang berhubungan dengan teknologi beton.
Dalam pencapaian kualitas beton  yang baik  diperlukan skill dan pengawasan yang  baik.  Khusus  untuk  evaluasi  dan  penerimaan  mutu  beton,  suatu  mutu  beton dapat  dikatakan  memenuhi  syarat  atau  tidaknya  bila  memenuhi  kriteria  persyaratan penerimaan  mutu  beton  yang  telah  ditetapkan  oleh  beberapa  metode  persyaratan penerimaan mutu beton di indonesia. Beberapa metode tersebut memiliki tujuan yang sama  yaitu  mengevaluasi  mutu  beton  itu  sendiri,  namun  diantara  beberapa  metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal persyaratan penerimaan mutu beton.

## LANDASAN TEORI
Beton  sangat  banyak  dipakai  secara  luas  sebagai  bahan  bangunan,  dimana bahan  tersebut  diperoleh  dengan  cara  mencampurkan  semen  Portland,  air,  agregat kasar  dan  agregat  halus  (  kadang  –  kadang  ditambahkan  bahan  –  bahan  tambahan yang  sangat  bervariasi,  mulai  dari  zat  kimia,  serat,  dan  sebagainya)  pada perbandingan  tertentu  (  PBI  1971  ).  Campuran  tersebut  bilamana  dituangkan  dalam cetakan  kemudian  dibiarkan  beberapa  waktu,  maka  akan  mengeras  seperti  batu. Pengerasan itu terjadi karena adanya peristiwa reaksi kimia antara air dan semen. Hal ini  berjalan  seiring  dengan  waktu,  yang  mengakibatkan  campuran  itu  selalu bertambah  keras  setara  dengan  umurnya.  Beton  yang  sudah  keras  dapat  dianggap sebagai batu tiruan, dengan rongga – rongga antara butiran yang besar (agregat kasar, kerikil atau batu pecah) diisi oleh butiran yang lebih kecil (agregat halus, pasir) dan
pori  –  pori  antara  agregat  halus  ini  diisi  oleh  semen  dan  air  (pasta  semen).  Dalam adukan  beton,  air  dan  semen  membentuk  pasta  yang  dikenal  dengan  sebutan  pasta semen. Pasta semen selain mengisi pori
– pori diantara butiran – butiran agregat halus juga bersifat sebagai perekat / pengikat dalam  proses  pengerasan,  sehingga  butiran  –  butiran  agregat  saling  terekat  dengan kuat.
Evaluasi dan Metode Persyaratan Penerimaan Mutu Beton Menurut PBI 1971 (PBI'71)

## Kriteria Penerimaan Mutu Beton
Mutu beton dan mutu pelaksanaan dianggap memenuhi syarat, apabila dipenuhi syarat-syarat berikut:
1. Tidak  boleh  lebih  dari  1  nilai  diantara  20  nilai  hasil  pemeriksaan  benda  uji berturut-turut terjadi kurang dari σ bk ’.
2. Tidak  boleh  satupun  nilai  rata-rata  dari  4  hasil  pemeriksaan  benda  uji  berturut- turut terjadi kurang dari ( σ bk ’ + 0,82 Sr).
3. Selisih  antar  nilai  tertinggi  dan  terendah  diantara  4  hasil  pemeriksaan  benda  uji berturut-turut tidak boleh lebih besar dari 4.3 Sr.
4. Dalam segala hal, hasil pemeriksaan 20 benda uji berturut-turut harus memenuhi :
.............................................................(1) Dimana: σ bk ’ = Kekuatan tekan beton karakteristik yang disyaratkan (kg/cm 2 ) σ bm = Kekuatan tekan rata-rata (kg/cm 2 ) 1,64  = Konstanta (kg/cm 2 )
s   = Standar Deviasi (kg/cm 2 )
a. Apabila  syarat  1  s/d  3  dari  sub  ayat  (a)  diatas  tidak  terpenuhi  sebahagian  atau seluruhnya,  maka  segera  setelah  hal  itu  diketahui,  palaksana  diwajibkan menyelidiki  sebab-sebab  dari  penyimpangan  tersebut  dan  melaporkan  hasilnya kepada  Pengawas  Ahli,  disertai  dengan  usul-usul  mengenai  tindakan-tindakan perbaikan  selanjutnya  seperti  perubahan  campuran  beton,  perubahan  cara pelaksanaan  atau  tindakan-tindakan  pengamanan  lainnya.  Setelah  disetujui  oleh pengawas ahli, tindakan tersebut harus segera dilaksanakan pada pengecoran beton berikutnya.  Dalam  hal  ini,  mutu  tersebut  hanya  dapat  dianggap  memenuhi  syarat apabila syarat 4 dari sub ayat (a) diatas kemudian terpenuhi.
b. Apabila  syarat  4  dari  sub  ayat  (a)  diatas  tidak  terpenuhi,  maka  mutu  beton  tidak memenuhi  syarat  dan  pengecoran  beton  segera  harus  dihentikan.  Dalam  hal  ini tindakan-tindakan yang harus diambil selanjutnya ditentukan dalam pasal 4.8 PBI 1971.
Evaluasi  dan  Metode  Persyaratan  Penerimaan  Mutu  Beton  Menurut  Pedoman Beton 1989 (PB'89)

## Evaluasi dan Penerimaan Beton
Evaluasi dan penerimaan beton secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Jumlah Pengujian
a. Jumlah pengambilan contoh beton untuk uji kuat tekan dari setiap mutu beton yang dituang dalam satu hari harus diambil tidak kurang dalam satu kali pada setiap  kali  pengambilan  contoh  beton  harus  dibuat  2  buah specimen ,  seperti yang dinyatakan dalam pasal 4.7.1.4 PB’89 yang berbunyi, satu data hasil uji kuat  tekan  adalah  hasil  rata-rata  dari  uji  tekan  dua  silinder  yang  dibuat  dari contoh beton yang sama dan diuji pada umur pangujian yang ditetapkan untuk menentukan f c ’.
b. Dalam satu proyek bila jumlah total volume beton adalah sedemikian hingga jumlah  pelaksanaan  uji  yang  disyaratkan  oleh  pernyataan  diatas  hanya  akan memberikan  kurang  dari  lima  hasil  uji  kuat  tekan  untuk  setiap  metu  beton, maka  pengujian  untuk  setiap  uji  mutu  beton  harus  dilakukan  berdasarkan ketentuan  yang  diberikan  dalam  Tabel  1,  penentuan  jumlah  pengambilan benda  uji  dan  pengujian  harus  ditetapkan  oleh  tenaga  ahli  dengan mempertimbangkan sifat dengan pekerjaan beton tersebut Tabel 1 Banyaknya pengambilan specimen uji dan pengujiannya (PB’89:24) . Kelas I Kelas II Kelas III Jumlah pembuatan benda uji Benda uji dari suatu adukan dipilih acak yang mewakili suatu Vulume rata-rata tidak lebih dari : 10  m 3 atau  10 adukan  atau  2 truk drum 20 m 3 20 adukan atau 5 truk drum 50  m 3 atau  50 adukan  atau  10 truk drum Jumlah  maksimum  dari beton yang dapat terkena penolakan akibat satiap suatu keputusan 30 m 3 60 m 3 150 m 3
c. Bila  volume  total  dari  suatu  mutu  beton  kurang  dari  40  m 3 ,  maka  pejabat dalam pertimbangannya didapat cukup petunjuk yang dapat memberikan bukti yang cukup memuaskan  bahwa beton  tersebut  mempu  memberikan kekuatan yang diharapkan.
d. Suatu data hasil uji kuat tekan adalah hasil rata-rata dari uji tekan dua silinder yang  dibuat  dari  contoh  beton  yang  sama  dan  diuji  pada  28  hari  atau  pada umur pengujian yang ditetapkan untuk menentukan nilai f c ’.
2. Specimen Benda Uji yang Dirawat di Laboratorium
a. Pengambilan  contoh  dilakukan  sesuai  dengan  ASTM  C172  ( Methode  of Sampling  Freshly  Mixed  Concrete  ). Untuk  curing  dan  pengujian  masing- masing sesuai dengan ASTM 31 dan ASTM 39 untuk silinder. Bila benda uji berupa  kubus  ukuran  150  x  150  x  150  mm,  maka  harus  sesuai  dengan  BS 1881  :Part  108:1983  ( Methode  for  Sampling  Test  Cubes  From  Fresh Concrete) dan  diuji  berdasarkan  BS  1881:  Part  116:  1983  ( Methode  for Determination of Compressive Stregth of Concrete Cubis).
b. Tingkat kekuatan dari suatu mutu beton dikatakan dicapai dengan memuaskan bila persyaratan berikut ini terpenuhi.
1) Nilai  rata-rata  dari  semua  pasangan  hasil  benda  uji  yang  masing-masing terdiri dari empat hasil uji kuat tekan tidak kurang dari ( f c ’ + 0,82s).
2) Tidak  satupun  hasil  uji  tekan  (rata-rata  dari  dua  silinder)  mempunyai  nilai kecil dari 0,85 f c ’.
c. Bila salah satu dari kedua syarat pada point (b) diatas tidak terpenuhi maka harus diambil langkah untuk meningkatkan rata-rata dari hasil uji kuat tekan berikutnya. Persyaratan  pada  pasal  4.7.4  tentang  penyelidikan  mengenai  hasil  uji  dengan kekuatan tekan rendah yang harus diperhatikan bila persyaratan pada point b pada sub 2 diatas untuk tiap kelas kualitas produksi tidak dipenuhi.
3.  Penyelidikan Hasil Benda Uji dengan Kekuatan Rendah Bila  ada  hasil  uji  kuat  tekan  dari specimen laboratorium  tidak  memenuhi point b pada Sub 2 diatas, atau bila hasil kuat uji specimen lapangan, maka harus diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kepasitas daya dukung beban struktur  tidak  membahayakan/dikorbankan  (pasal  4.7.4.1).  bila  kemungkinan terjadinya  suatu  beton  dengan  kekuatan  rendah  telah  dapat  dipastikan  dan diperhitungan  menunjukkan  bahwa  kapasitas  daya  dukung  beban  mungkin  telah berkurang secara mencolok, maka kemungkinan dilakukan suatu uji bor inti pada daerah  yang  diragukan.  Dalam  hal  ini,  harus  diambil  tiga  buah  setiap  hasil  uji tekan yang tak memenuhi point b pada sub 2 diatas, (pasal 4.7.4.1).
4.  Kriteria Penerimaan Mutu Beton ( Pasal 4.7.4.4) Beton  didalam  daerah  yang  diwakili  oleh  hasil  uji  bor  ini  harus  dianggap secara struktural cukup apabila :
1. Rata-rata kekuatan tekan ketiga Specimen bor inti ≥ 0,85 f c ’ dan 2. Tidak satupun dari hasil uji kuat tekan dari specimen bor inti ≥ 0,75 f c ’
Bila  persyaratan-persyaratan  diatas  tidak  terpenuhi  dan  kemampuan  struktur tetap  diragukan,  penanggungjawab  yang  berwenang  boleh  memerintah pelaksanaan  uji  beban  seperti  yang  digariskan  dalam  BAB  20  PB'89, mengenai evaluasi Kekuatan dari Struktur yang telah berdiri.

## Evaluasi  dan  Metode  Persyaratan  Penerimaan  Mutu  Beton  Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 2002 ( SNI 03-2847-2002 )
Kriteria  penerimaan  beton  didasarkan  pada  filosofi  bahwa  Kuat  tekan  beton harus  dirancang  sehingga  menghasilkan  2  syarat  kuat  tekan  rata-rata  ( f c ’ r ),  yang ditentukan  oleh  SNI  03-2847  Pasal  7.3.2  dan  juga  harus  memenuhi  syarat-syarat keawetan  dalam  SNI  2847  Pasal  6.  ditekankan  bahwa  kuat  tekan  rata-rata  dari  3 pasang  uji  kuat  tekan  dari  beton  yang  diproduksi  harus  selalu  melampaui  nilai  kuat tekan karakteristik yang disyaratkan yaitu f c ’ yang dugunakan dalam desain struktur. Hal  ini  didasarkan  pada  konsep probabilistik dan  dimaksudkan  untuk  menjamin cukup kuat tekan beton untuk struktur yang sedang dibangun. Nilai f c ’ minimum yang digunakan  pada  bangunan  sesuai  metode  ini  tidak  boleh  kurang  dari  17.5  Mpa. Ketentuan untuk menilai f c ’ harus didasarkan atas uji kuat tekan silinder yang dibuat, dirawat dan  dan diuji sebagaimana yang disebut dan disyaratkan pada SNI 03-2847- 2002  pasal  7.6.3.  penentuan  nilai f c ’ ini  dilakukan  pada  pengujian  beton  yang  telah berumur 28 hari (SNI 03-2847-2002).

## Evaluasi dan Penerimaan Beton
Menurut  Standar  Nasional  Indonesia  2002  (SNI  03-2847-2002)  bahwah tingkat kuat tekan suatu kelas mutu beton dianggap memenuhi syarat bila dua kriteria berikut ini dipenuhi :
1. Setiap  nilai  rata-rata  dari  tiga  uji  tekan  yang  berurutan  harus  mempunyai  nilai sama atau lebih besar dari f c ’ .
2. Tidak  ada  nilai  uji  kuat  tekan  rata-rata  dari  2  hasil  uji  contoh  silinder  yang diambil dari 1 (satu) adukan mempunyai nilai di bawah f c ’ melebihi dari 3,5 Mpa ( fc’-3,5MPa ) .
Jika  salah  satu  dari  persyaratan  di  atas  tidak  terpenuhi,  maka  harus  diambil langkah-langkah  untuk  meningkatkan  pada  hasil  uji  kuat  tekan  rata-rata  pada pengecoran  beton  berikutnya.    Khusus  jika  persyaratan  (2)  yaitu  terdapat  hasil  uji kurang dari ( f c ’ – 3,5 )Mpa tidak dipenuhi, maka selain memperbaiki adukan beton berikutnya,  harus  pula  diambil  langkah-langkah  untuk  memastikan  bahwa  kapasitas daya dukung struktur terhadap beban yang akan ditahan masih tidak membahayakan (Tjokrodimuljo, 2007).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dikelompokkan  sebagai  penelitian  terapan.  Hal  tersebut  disebabkan karena  penelitian  dilakukan  bermaksud  menerapkan,  menguji,  dan  mengevaluasi dengan  menggunakan  beberapa  metode  persyaratan  penerimaan  mutu  beton,  baik beton  struktur  maupun  nonstrukturil.  Dari  beberapa  metode  tersebut  dapat  diketahui metode perencanaan yang proporsional untuk diterapkan dilapangan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  dua  metode  yaitu  metode  random  dan  non random dengan uraian sebagai berikut:
1. Pengambilan data kuat tekan beton dan data mix design dilakukan dengan secara acak ( Simple Random Sampling), yaitu pengambilan data yang dilakukan secara sengaja  tanpa  strata  dan  memberikan  peluang  yang  sama  pada  setiap  unsur ( elemen )  populasi.  Teknik  ini  dipilih  berdasarkan  asumsi  bahwa  metode  yang dipergunakan pada laboratorium formal bersifat standar atau homogen.
2. Pemilihan mutu kuat tekan beton dalam penelitian ini dilakukan secara non-acak ( Purvosif  Sampling), yaitu  pengambilan  sampel  secara  sengaja  dalam  hal  ini harus mengetahui apa kriteria dari sempel yang dipilih.
Data  yang  dipakai  adalah  dari  hasil  pemeriksaan  benda  uji  Laboratorium Teknik Sipil UIR penelitian Irene, 2011 berupa data-data pengujian kuat tekan beton dan  Mix  Design,  yang  dijadikan  sebagai  data  pengolahan  dan  analisis  dalam penelitian  ini.  Dimana  mutu  beton  yang  digunakan  atau  dipilih  sebagai  data pembahasan adalah Mutu Beton K-275 atau f c ’ = 22,83  Mpa, dengan jumlah benda uji 80 buah yang dibagi menjadi empat data yang masing-masing berjumlah 20 benda uji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Berikut ini adalah data-data hasil uji kuat tekan beton dengan mutu beton K- 275  yang  didapat  dari  hasil  tes  kubus  di  laboratorium.  Dimana  data  tersebut  diberi nama DATA I dengan mutu beton K-275. Untuk lebih jelas data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2  Data I, Hasil Uji Kuat Tekan Beton Mutu (K-275)
Data I Mutu Beton (K-275) Umur Beban Kuat Tekan Uji Maks Kg/cm 2 N/mm 2 3 385 174,5 17,5 3 380 172,3 17,2 3 400 181,3 18,1 3 400 181,3 18,1 7 520 235,7 23,6 7 500 226,7 22,7 7 510 231,2 23,1 7 515 233,5 23,3 14 610 276,5 27,7 14 620 281,1 28,1 14 625 283,3 28,3 14 615 278,8 27,9 21 630 285,6 28,6 21 635 287,9 28,8 21 635 287,9 28,8 21 640 290,1 29,0 28 660 299,2 29,9 28 645 292,4 29,2 28 640 290,1 29,0 28 650 294,7 29,5

## Hasil Evaluasi Berdasarkan Persyaratan Penerimaan Mutu Beton

## Hasil Analisis Berdasarkan Persyaratan PBI 1971
Dari hasil analisis, maka dapat diperoleh data statistik untuk menentukan nilai dari persyaratan PBI’71, adapun data-data statistik tersebut didapat sebagai berikut:
1. Kuat tekan karakteristik beton rencana σ’ bk : 275 kg/cm 2
2. Kuat tekan beton rata-rata σ bm : 322,5 kg/cm 2 3. Standar Deviasi (s) : 28,1 kg/cm 2 4. Kekuatan tekan beton karakteristik ( σ bk )
: 276,5 kg/cm 2
Tabel  3  Hasil  Evaluasi  kuat  tekan  kubus    DATA  I,  mutu  Beton    (K-275  )

## Berdasarkan Persyaratan Penerimaan Mutu Beton Menurut PBI'71
Hasil  evaluasi  persyaratan  penerimaan  mutu  beton  Tabel  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1. Kolom (1), setiap pengujian yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan mutu beton haruslah didasarkan pada jumlah kubus uji sekurang-kurangnya 20 buah dan kubus tersebut diberi nomor secara berurutan.
2. Kolom (2), menunjukkan hasil uji 20 kuat tekan benda uji kubus ( σ b ’ ) pada umur 28 hari.
3. Kolom (3), menunjukkan hasil dari 20 kuat tekan benda uji kubus  ( σ b ’ ) pada umur 28 hari lebih besar dari kekuatan karakteristik yang disyaratkan ( σ bk ’ ) 275 kg/cm 2 , ini berarti seluruh benda uji memenuhi kriteria syarat nomor I menurut PBI’71.
4. Kolom (4), menunjukkan hasil dari 4 rata-rata kuat tekan benda uji kubus ( σ b ’ ).
Jum Kuat Kuat Tekan Selisih Kuat Syarat III  Syarat IV Lah Tekan Syara t I Rata-rata 4 Syarat II Tekan Maks σ maks - Rata2 σ b '
Ben Kubus
σb'
≥ σ bk ' Benda Uji ≥ σ bk ' + Pengujian σ min ≥ σ bk ' =
Da ( σ b ' ) ≥{275 } Berpasangan 0,82Sr 4 Benda Uji <4,3Sr σ bm - 1,64s Uji 28 hari (kg/c m 2 ) (kg/cm 2 ) ≥{298} (kg/cm 2 ) <{120,8} ≥ 276,5 Kg/cm 2 (kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) (Kg/cm 2 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 363,6 √ - - - √ √ 2 358,9 √ - - - √ √ 3 377,8 √ - - - √ √ 4 377,8 √ 369,5 √ - √ √ 5 336,8 √ 362,8 √ 6,7 √ √ 6 323,8 √ 354,0 √ 8,8 √ √ 7 330,3 √ 342,2 √ 11,9 √ √ 8 333,5 √ 331,1 √ 11,1 √ √ 9 314,2 √ 325,5 √ 5,6 √ √ 10 319,4 √ 324,4 √ 1,1 √ √ 11 322,0 √ 322,3 √ 2,1 √ √ 12 316,8 √ 318,1 √ 4,2 √ √ 13 297,5 √ 313,9 √ 4,2 √ √ 14 299,9 √ 309,0 √ 4,9 √ √ 15 299,9 √ 303,5 √ 5,5 √ √ 16 302,2 √ 299,9 √ 3,6 √ √ 17 299,2 √ 300,3 √ -0,4 √ √ 18 292,4 √ 298,4 √ 1,9 √ √ 19 290,1 √ 296,0 √ 2,4 √ √ 20 294,7 √ 294,1 √ 1,9 √ √
5. Kolom  (5),  menunjukkan  hasil  dari  4  rata-rata  kuat  tekan  benda  uji  kubus  ( σ b ’ ) lebih besar dibandingkan dengan hasil dari : ( σ bk ’ + 0,82s ) = (275 + 0,82 x 28,1)
=  298  kg/cm 2 ,  ini  berarti  seluruh  benda  uji  memenuhi  kriteria  syarat  nomor  II menurut PBI,71.
6. Kolom  (6),  menunjukkan  hasil  dari  selisih  kuat  tekan  tertinggi  dan  terendah (maks-min) dari rata-rata 4 benda uji kubus ( σ b ’ ).
7. Kolom (7), menunjukkan hasil dari selisih kuat tekan tertinggi dan terendah dari (4,3s)  =  (4,3  x  28,1)  =  120,8  kg/cm 2 ,  ini  berarti  seluruh  benda  uji  memenuhi kriteria syarat nomor III menurut PBI’71.
8. Kolom (8), menunjukkan hasil daei kuat tekan beton 20 benda uji lebih besar dari kuat  tekan  beton  karakteristik  ( σ bk ’ = ( σ bm –  1,64s )  =  (322,5  -  1,64  x  28,1  )    = 276,5 kg/cm2, ini berarti seluruh benda uji memenuhi syarat nomor IV menurut PBI’71.
Jadi,  untuk  kuat  tekan  beton  yang  direncanakan  dengan  kuat  tekan karakteristik  (K-275)  semuanya  memenuhi  4  kriteria  yang  dipakai  sebagai  dasar menetapkan  bahwa  beton  yang  dianut  memenuhi  syarat  berdasarkan  Persyaratan penerimaan mutu beton menurut PBI’71.
Tabel  4  Hasil  Evaluasi  kuat  tekan  kubus,  DATA  II,    mutu  Beton  (K-275  ) Berdasarkan Persyaratan Penerimaan Mutu Beton Menurut PBI'71
Jum Kuat Kuat Tekan Selisih Kuat Syarat III  Syarat IIV Lah Tekan Syarat I Rata-rata 4 Syarat II Tekan Maks. σmaks - Rata2 σ b '
Ben Kubus σb' ≥ σ bk ' Benda Uji ≥ σ bk ' + Pengujian Σmin ≥ σ bk ' = Da ( σ b ' ) ≥{275}  Berpasangan 0,82Sr 4 Benda Uji <4,3Sr σ bm - 1,64s Uji 28 hari  (kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) ≥{330,4} (kg/cm 2 ) <{67,6} ≥ 312,5 Kg/cm 2 (kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) (Kg/cm 2 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 547,8 √ - - - √ √ 2 538,3 √ - - - √ √ 3 557,2 √ - - - √ √ 4 528,9 √ 543,1 √ - √ √ 5 440,4 √ 516,2 √ 26,8 √ √ 6 433,9 √ 490,1 √ 26,1 √ √ 7 450,1 √ 463,3 √ 26,8 √ √ 8 446,9 √ 442,8 √ 20,5 √ √ 9 383,8 √ 428,7 √ 14,1 √ √ 10 378,6 √ 414,8 √ 13,8 √ √ 11 376,1 √ 396,3 √ 18,5 √ √ 12 381,2 √ 379,9 √ 16,4 √ √ 13 358,9 √ 373,7 √ 6,2 √ √ 14 358,9 √ 368,8 √ 4,9 √ √ 15 363,6 √ 365,7 √ 3,1 √ √ 16 368,3 √ 362,4 √ 3,2 √ √
17 398,9 √ 372,4 √ -10,0 √ √ 18 385,3 √ 379,1 √ -6,6 √ √ 19 380,8 √ 383,4 √ -4,3 √ √ 20 389,9 √ 388,7 √ -5,4 √ √
Hasil  evaluasi  persyaratan  penerimaan  mutu  beton  Tabel  4  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1. Kolom  (1),  setiap  pengujian  yang  dilakukan  dalam  rangka  pemeriksaan  mutu beton  haruslah didasarkan pada jumlah kubus uji sekurang-kurangnya 20  buah dan kubus tersebut diberi nomor secara berurutan.
2. Kolom  (2),  menunjukkan  hasil  uji  20  kuat  tekan  benda  uji  kubus  ( σ b ’ )  pada umur 28 hari.
3. Kolom  (3),  menunjukkan  hasil  dari  20  kuat  tekan  benda  uji  kubus    ( σ b ’ )  pada umur 28 hari lebih besar dari kekuatan karakteristik yang disyaratkan ( σ bk ’ ) 275 kg/cm 2 , ini berarti seluruh benda uji memenuhi kriteria syarat nomor I menurut PBI’71.
4. Kolom (4), menunjukkan hasil dari 4 rata-rata kuat tekan benda uji kubus ( σ b ’ ). 5. Kolom  (5),  menunjukkan  hasil  dari  4  rata-rata  kuat  tekan  benda  uji  kubus  ( σ b ’ ) lebih besar dibandingkan dengan hasil dari : ( σ bk ’ + 0,82s ) = (275 + 0,82 x 67,6) = 330,4 kg/cm 2 , ini berarti seluruh benda uji memenuhi kriteria syarat nomor II menurut PBI,71.
6. Kolom  (6),  menunjukkan  hasil  dari  selisih  kuat  tekan  tertinggi  dan  terendah (maks-min) dari rata-rata 4 benda uji kubus ( σ b ’ ).
7. Kolom (7), menunjukkan hasil dari selisih kuat tekan tertinggi dan terendah dari (4,3s)  =  (4,3  x  67,6)  =  290,7  kg/cm 2 ,  ini  berarti  seluruh  benda  uji  memenuhi kriteria syarat nomor III menurut PBI’71.
8. Kolom  (8),  menunjukkan  hasil  daei  kuat  tekan  beton  20  benda  uji  lebih  besar dari kuat tekan beton karakteristik σ bk ’ = ( σ bm – 1,64s ) = (423,4 - 1,64 x 67,6 )  = 312,5 kg/cm2, ini berarti seluruh benda uji memenuhi syarat nomor IV menurut PBI’71.
Jadi, untuk kuat tekan beton yang direncanakan dengan kuat tekan karakteristik (K-275) semuanya memenuhi 4 kriteria yang dipakai sebagai dasar menetapkan bahwa beton  yang  dianut  memenuhi  syarat  berdasarkan  Persyaratan  penerimaan  mutu  beton menurut PBI’71.

## Tabel  5  Hasil  Evaluasi  kuat  tekan  kubus  DATA  III,  mutu  Beton  (K-275) Berdasarkan Persyaratan Penerimaan Mutu Beton Menurut PBI'71
Jum Kuat Kuat Tekan Selisih Kuat Syarat III Syarat IV Lah Tekan Syarat I Rata-rata 4 Syarat II Tekan Maks. σmaks -
Rata2 σ b ' Ben Kubus σ b ' ≥ σ bk ' Benda Uji ≥ σ bk ' + Pengujian σmin ≥ σ bk ' =
da ( σ b ' ) ≥{275}  Berpasangan 0,82Sr 4 Benda Uji <4,3Sr σ bm - 1,64s uji
28 hari (kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) ≥{309,9} (kg/cm 2 ) <{42,6} ≥ 290,6 Kg/cm 2 (kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) (Kg/cm 2 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 434,4 √ - - - √ √ 2 439,2 √ - - - √ √ 3 443,9 √ - - - √ √
4 453,3 √ 442,7 √ - √ √ 5 340,0 √ 419,1 √ 23,6 √ √ 6 346,5 √ 395,9 √ 23,2 √ √ 7 343,2 √ 370,8 √ 25,2 √ √ 8 336,8 √ 341,6 √ 29,1 √ √ 9 352,9 √ 344,8 √ -3,2 √ √ 10 347,7 √ 345,2 √ -0,3 √ √ 11 340,0 √ 344,3 √ 0,8 √ √ 12 337,4 √ 344,5 √ -0,2 √ √ 13 330,6 √ 338,9 √ 5,6 √ √ 14 337,6 √ 336,4 √ 2,5 √ √ 15 332,9 √ 334,6 √ 1,8 √ √ 16 335,3 √ 334,1 √ 0,5 √ √ 17 344,5 √ 337,6 √ -3,5 √ √ 18 337,7 √ 337,6 √ 0,0 √ √ 19 340,0 √ 339,4 √ -1,8 √ √ 20 335,5 √ 339,4 √ 0,0 √ √
Hasil evaluasi persyaratan penerimaan mutu beton Tabel 5.9 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kolom  (1),  setiap  pengujian  yang  dilakukan  dalam  rangka  pemeriksaan  mutu beton  haruslah  didasarkan  pada  jumlah  kubus  uji  sekurang-kurangnya  20  buah dan kubus tersebut diberi nomor secara berurutan.
2. Kolom (2), menunjukkan hasil uji 20 kuat tekan benda uji kubus ( σ b ’ ) pada umur 28 hari.
3. Kolom  (3),  menunjukkan  hasil  dari  20  kuat  tekan  benda  uji  kubus    ( σ b ’ )  pada umur 28 hari lebih besar dari kekuatan karakteristik yang disyaratkan ( σ bk ’ ) 275 kg/cm 2 , ini berarti seluruh benda uji memenuhi kriteria syarat nomor I menurut PBI’71.
4. Kolom (4), menunjukkan hasil dari 4 rata-rata kuat tekan benda uji kubus ( σ b ’ ). 5. Kolom (5), menunjukkan hasil dari 4 rata-rata kuat tekan benda uji kubus ( σ b ’ ) lebih besar dibandingkan dengan hasil dari : ( σ bk ’ + 0,82s ) = (275 + 0,82 x 42,6)
= 309,9 kg/cm 2 , ini berarti seluruh benda uji memenuhi kriteria syarat nomor II menurut PBI'71.
6. Kolom  (6),  menunjukkan  hasil  dari  selisih  kuat  tekan  tertinggi  dan  terendah (maks-min) dari rata-rata 4 benda uji kubus ( σ b ’ ).
7. Kolom (7), menunjukkan hasil dari selisih kuat tekan tertinggi dan terendah dari (4,3s)  =  (4,3  x  42,6)  =  183,2  kg/cm 2 ,  ini  berarti  seluruh  benda  uji  memenuhi kriteria syarat nomor III menurut PBI’71.
8. Kolom  (8),  menunjukkan  hasil  dari  kuat  tekan  beton  20  benda  uji  lebih  besar dari kuat tekan beton karakteristik ( σ bk ’ = ( σ bm – 1,64s ) = (360,5 - 1,64 x 42,6 ) =  290,6  kg/cm2,  ini  berarti  seluruh  benda  uji  memenuhi  syarat  nomor  IV menurut PBI’71.
Jadi,  untuk  kuat  tekan  beton  yang  direncanakan  dengan  kuat  tekan karakteristik  (K-275)  semuanya  memenuhi  4  kriteria  yang  dipakai  sebagai  dasar menetapkan  bahwa  beton  yang  dianut  memenuhi  syarat  berdasarkan  Persyaratan penerimaan mutu beton menurut PBI’71.
Tabel  6  Hasil  Evaluasi  kuat  tekan  kubus  DATA  IV,  mutu  Beton  (K-275)
Berdasarkan Persyaratan Penerimaan Mutu Beton Menurut PBI'71.
Hasil  evaluasi  persyaratan  penerimaan  mutu  beton  Tabel  6  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1. Kolom  (1),  setiap  pengujian  yang  dilakukan  dalam  rangka  pemeriksaan  mutu beton  haruslah  didasarkan  pada  jumlah  kubus  uji  sekurang-kurangnya  20  buah dan kubus tersebut diberi nomor secara berurutan.
2. Kolom (2), menunjukkan hasil uji 20 kuat tekan  benda uji kubus ( σ b ’ ) pada umur 28 hari.
3. Kolom (3), menunjukkan hasil dari 20 kuat tekan benda uji kubus  ( σ b ’ ) pada umur 28 hari lebih besar dari kekuatan karakteristik yang disyaratkan ( σ bk ’ ) 275 kg/cm 2 , ini berarti seluruh benda uji memenuhi kriteria syarat nomor I menurut PBI’71.
4. Kolom (4), menunjukkan hasil dari 4 rata-rata kuat tekan benda uji kubus ( σ b ’ ).
5. Kolom  (5),  menunjukkan  hasil  dari  4  rata-rata  kuat  tekan  benda  uji  kubus  ( σ b ’ ) lebih besar dibandingkan dengan hasil dari : ( σ bk ’ + 0,82s ) = (275 + 0,82 x 42,5) = 309,9  kg/cm 2 ,  ini  berarti seluruh  benda  uji  memenuhi  kriteria  syarat  nomor  II menurut PBI,71.
Jum Kuat Kuat Tekan Selisih Kuat  Syarat III Syarat IV Lah Tekan Syarat I Rata-rata 4 Syarat II  Tekan Maks. σmaks - Rata2 σ b ' Ben Kubus σ b ' ≥ σ bk ' Benda Uji ≥ σ bk ' + Pengujian σmin ≥ σ bk ' =
da ( σ b ' ) ≥{275}  Berpasangan 0,82Sr 4 Benda Uji <4,3Sr σ bm - 1,64s uji 28 hari (kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) ≥{309,6} (kg/cm 2 ) <{42,5} ≥ 309,9 Kg/cm 2 (kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) (Kg/cm 2 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 462,7 √ - - - √ √ 2 453,3 √ - - - √ √ 3 434,4 √ - - - √ √ 4 448,6 √ 449,8 √ - √ √ 5 395,1 √ 432,9 √ 16,9 √ √ 6 408,0 √ 421,5 √ 11,3 √ √ 7 401,5 √ 413,3 √ 8,2 √ √ 8 395,1 √ 399,9 √ 13,4 √ √ 9 365,8 √ 392,6 √ 7,3 √ √ 10 368,3 √ 382,7 √ 9,9 √ √ 11 363,2 √ 373,1 √ 9,6 √ √ 12 365,8 √ 365,8 √ 7,3 √ √ 13 344,7 √ 360,5 √ 5,3 √ √ 14 347,1 √ 355,2 √ 5,3 √ √ 15 342,4 √ 350,0 √ 5,2 √ √ 16 340,0 √ 343,5 √ 6,4 √ √ 17 335,5 √ 341,2 √ 2,3 √ √ 18 337,7 √ 338,9 √ 2,3 √ √ 19 344,5 √ 339,4 √ -0,5 √ √ 20 340,0 √ 339,4 √ 0,0 √ √
6. Kolom  (6),  menunjukkan  hasil  dari  selisih  kuat  tekan  tertinggi  dan  terendah (maks-min) dari rata-rata 4 benda uji kubus ( σ b ’ ).
7. Kolom (7), menunjukkan hasil dari selisih kuat tekan tertinggi dan terendah dari (4,3s)  =  (4,3  x  42,5)  =  182,8  kg/cm 2 ,  ini  berarti  seluruh  benda  uji  memenuhi kriteria syarat nomor III menurut PBI’71.
8. Kolom (8), menunjukkan hasil daei kuat tekan beton 20 benda uji lebih besar dari kuat  tekan  beton  karakteristik  ( σ bk ’  = ( σ bm –  1,64s )  =  (379,7  -  1,64  x  42,5)    = 309,9 kg/cm2, ini berarti seluruh benda uji memenuhi syarat nomor IV menurut PBI’71.
Jadi,  untuk  kuat  tekan  beton  yang  direncanakan  dengan  kuat  tekan karakteristik  (K-275)  semuanya  memenuhi  4  kriteria  yang  dipakai  sebagai  dasar menetapkan  bahwa  beton  yang  dianut  memenuhi  syarat  berdasarkan  Persyaratan penerimaan mutu beton menurut PBI’71.

## Hasil Analisis Berdasarkan Persyaratan PB 1989
Tabel 7 Hasil Evaluasi kuat tekan silinder rata-rata 2 benda uji dan 4 benda uji Berpasangan  untuk  mutu  Beton  (K-275)  Berdasarkan  Persyaratan Penerimaan Mutu Beton Menurut PB'89 (DATA I).
Jumlah Kuat Tekan Rata-rata 2 Syarat I Rata-rata 4 Syarat II Benda Silinder Benda Uji ≥ 0,85 f c ' Benda Uji ≥ f c ' + 0,82s Uji ( f c ' ) 28 hari Berpasangan {19,41 } Berpasangan {24,89} (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 1 30,18 - √ - √ 2 29,79 29,98 √ - √ 3 31,36 30,57 √ - √ 4 31,36 31,36 √ 30,67 √ 5 27,95 29,65 √ 30,11 √ 6 26,88 27,41 √ 29,38 √ 7 27,41 27,14 √ 28,40 √ 8 27,68 27,55 √ 27,48 √ 9 26,08 26,88 √ 27,01 √ 10 26,51 26,30 √ 26,92 √ 11 26,72 26,62 √ 26,75 √ 12 26,30 26,51 √ 26,40 √ 13 24,69 25,49 √ 26,06 √ 14 24,89 24,79 √ 25,65 √ 15 24,89 24,89 √ 25,19 √ 16 25,08 24,99 √ 24,89 √ 17 24,83 24,96 √ 24,92 √ 18 24,27 24,55 √ 24,77 X 19 24,08 24,18 √ 24,57 X 20 24,46 24,27 √ 24,41 X
Untuk  menentukan  nilai-nilai  dari  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  PB’89 seperti pada Tabel 7 diatas, maka diperlukan data-data statistik sebagai berikut :
1. Kuat tekan rencana ( f ck ) : 27,5 N/mm 2 konversi ke silinder ( f c ’ ) : 22,83 Mpa
2. Standar deviasi (s) : 2,52 Mpa
3. Syarat I : (0,85 f c ’ ) : (0,85 x : 22,83)         : 19,41 MPa
4. Syarat II :  ( f c ’ + 0,82.s :  (22,83 + 0,82x2,52)  : 24,89 Mpa
Dari  hasil  evaluasi  Tabel  7  terlihat  bahwa  benda  uji  dengan  nomor  urut  1 sampai  20  untuk  rata-rata  2  benda  uji  kuat  tekan  silinder  berpasangan  semuanya memenuhi  syarat  I. Sedangkan rata-rata 4 benda  uji kuat  tekan silinder berpasangan dari nomor urut 18 s/d 20 saja yang tidak memenuhi syarat II, artinya harus dilakukan pengujian  lebih  lanjut  dengan  cara  melakukan  perbaikan  pada  beton.  Secara keseluruhan  banyaknya  benda  uji  yang  tidak  memenuhi  syarat  I  sekitar  0/20  =  0% dan  untuk  tidak  memenuhi  syarat  II  sekitar  3/20  =  15%.  Sedangkan  untuk  yang memenuhi syarat I sekitar 20/20 = 100% dan untuk yang memenuhi syarat II sekitar 17/20  =  85%.  Sehingga  kuat  tekan  beton  yang  direncanakan  dengan  kekuatan  tekan rencana K-275 atau ( f c ') = 22,83 Mpa secara keseluruhan yang tidak memenuhi syarat sekitar 7,5 % berdasarkan metode persyaratan PB’89.
Tabel 8. Hasil Evaluasi kuat tekan silinder rata-rata 2 benda uji dan 4 benda uji Berpasangan  untuk  mutu  Beton  (K-275)  Berdasarkan  Persyaratan Penerimaan Mutu Beton Menurut PB'89 (DATA II)
Jumlah Kuat Tekan Rata-rata 2 Syarat I Rata-rata 4 Syarat II Benda Silinder Benda Uji ≥ 0,85 f c ' Benda Uji ≥ f c ' + 0,82s Uji ( f c ' ) 28 hari Berpasangan {19,41} Berpasangan {27,80} (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 1 45,47 - √ - √ 2 44,68 45,07 √ - √ 3 46,25 45,47 √ - √ 4 43,90 45,07 √ 45,07 √ 5 36,55 40,22 √ 42,85 √ 6 36,01 36,28 √ 40,68 √ 7 37,36 36,69 √ 38,46 √ 8 37,09 37,22 √ 36,75 √ 9 31,85 34,47 √ 35,58 √ 10 31,43 31,64 √ 34,43 √ 11 31,21 31,32 √ 32,90 √ 12 31,64 31,43 √ 31,53 √ 13 29,79 30,71 √ 31,02 √ 14 29,79 29,79 √ 30,61 √ 15 30,18 29,98 √ 30,35 √ 16 30,57 30,38 √ 30,08 √ 17 33,11 31,84 √ 30,91 √ 18 31,98 32,55 √ 31,46 √ 19 31,61 31,79 √ 31,82 √ 20 32,36 31,98 √ 32,26 √
Untuk  menentukan  nilai-nilai  dari  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  PB’89 seperti pada Tabel 8 diatas, maka diperlukan data-data statistik sebagai berikut : 1. Kuat tekan rencana ( f ck ) : 27,5 N/mm 2 konversi ke silinder ( f c ’ ) : 22,83 Mpa
2. Standar deviasi (s)  : 6,06 Mpa
3. Syarat I : (0,85 f c ’ ) : (0,85 x : 22,83)    : 19,41 MPa 4. Syarat II :  ( f c ’ + 0,82.s :  (22,83 + 0,82x6,06) : 27,80 Mpa
Dari  hasil  evaluasi  Tabel  8  terlihat  bahwa  benda  uji  dengan  nomor  urut  1 sampai  20  untuk  rata-rata  2  benda  uji  kuat  tekan  silinder  berpasangan  semuanya memenuhi  syarat  I. Sedangkan rata-rata 4 benda  uji kuat  tekan silinder berpasangan dari  nomor  urut  1  s/d  20  semuanya  memenuhi  syarat  II.  Secara  keseluruhan banyaknya benda uji yang tidak memenuhi syarat I sekitar 0/20 = 0% dan untuk yang tidak memenuhi syarat II sekitar 0/20 = 0%. Sedangkan untuk yang memenuhi syarat I  sekitar  20/20  =  100%  dan  untuk  yang  memenuhi  syarat  II  sekitar  20/20  =  100%. Sehingga kuat tekan beton yang direncanakan dengan kekuatan tekan rencana K-275 atau  ( f c ’ )  =  22.83  MPa.  Secara  keseluruhan  memenuhi  syarat  100%  berdasarkan persyaratan PB’89.
Tabel 9. Hasil Evaluasi kuat tekan silinder rata-rata 2 benda uji dan 4 benda uji Berpasangan  untuk  mutu  Beton  (K-275)  Berdasarkan  Persyaratan Penerimaan Mutu Beton Menurut PB'89 (DATA III).
Jumlah Kuat Tekan Rata-rata 2 Syarat I Rata-rata 4 Syarat II Benda Silinder Benda Uji ≥ 0,85 f c ' Benda Uji ≥ f c ' + 0,82s Uji ( f c ' ) 28 hari Berpasangan {19,41} Berpasangan {25,96} (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 1 36,06 - √ - √ 2 36,45 36,25 √ - √ 3 36,84 36,65 √ - √ 4 37,63 37,23 √ 36,74 √ 5 28,22 32,92 √ 34,79 √ 6 28,76 28,49 √ 32,86 √ 7 28,49 28,62 √ 30,77 √ 8 27,95 28,22 √ 28,35 √ 9 29,29 28,62 √ 28,62 √ 10 28,86 29,08 √ 28,65 √ 11 28,22 28,54 √ 28,58 √ 12 28,01 28,11 √ 28,59 √ 13 27,44 27,72 √ 28,13 √ 14 28,02 27,73 √ 27,92 √ 15 27,63 27,83 √ 27,77 √ 16 27,83 27,73 √ 27,73 √ 17 28,60 28,21 √ 28,02 √ 18 28,03 28,31 √ 28,02 √ 19 28,22 28,13 √ 28,17 √ 20 27,84 28,03 √ 28,17 √
Untuk  menentukan  nilai-nilai  dari  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  PB’89 seperti pada Tabel 9 diatas, maka diperlukan data-data statistik sebagai berikut : 1. Kuat tekan rencana ( f ck ) : 27,5 N/mm 2 konversi ke silinder ( f c ’ ) : 22,83 Mpa 2. Standar deviasi (s) : 3,82 Mpa
3. Syarat I : (0,85 f c ’ ) : (0,85 x : 22,83)    : 19,41 MPa 4. Syarat II :  ( f c ’ + 0,82.s :  (22,83 + 0,82x7,87) : 25,96 Mpa
Dari  hasil  evaluasi  Tabel  9  terlihat  bahwa  benda  uji  dengan  nomor  urut  1 sampai  20  untuk  rata-rata  2  benda  uji  kuat  tekan  silinder  berpasangan  semuanya memenuhi  syarat  I. Sedangkan rata-rata 4 benda  uji kuat  tekan silinder berpasangan dari nomor urut 8 s/d 20 saja yang tidak memenuhi syarat II, artinya harus dilakukan pengujian  lebih  lanjut  dengan  cara  melakukan  perbaikan  pada  beton.  Secara keseluruhan  banyaknya  benda  uji  yang  tidak  memenuhi  syarat  I  sekitar  0/20  =  0% dan  untuk  tidak  memenuhi  syarat  II  sekitar  0/20  =  0%.  Sedangkan  untuk  yang memenuhi syarat I sekitar 20/20 = 100% dan untuk yang memenuhi syarat II sekitar 20/20 = 100%. Sehingga kuat tekan beton yang direncanakan dengan kekuatan tekan rencana  K-275  atau  ( f ck ) = 27,5  Mpa.  Secara  keseluruhan  memenuhi  syarat    100% berdasarkan persyaratan PB’89.
Tabel  10.  Hasil  Evaluasi  kuat tekan silinder rata-rata 2 benda uji dan 4 benda uji Berpasangan untuk mutu Beton (K-275) Berdasarkan Persyaratan Penerimaan Mutu Beton Menurut PB'89 (DATA IV). Jumlah Kuat Tekan Rata-rata 2 Syarat I Rata-rata 4 Syarat II Benda Silinder Benda Uji ≥ 0,85 f c ' Benda Uji ≥ f c ' + 0,82s Uji ( f c ' ) 28 hari Berpasangan {19,41} Berpasangan {25,95} (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 1 38,41 - √ - √ 2 37,63 38,02 √ - √ 3 36,06 36,84 √ - √ 4 37,23 36,65 √ 37,33 √ 5 32,79 35,01 √ 35,93 √ 6 33,86 33,33 √ 34,99 √ 7 33,33 33,60 √ 34,30 √ 8 32,79 33,06 √ 33,19 √ 9 30,36 31,57 √ 32,58 √ 10 30,57 30,46 √ 31,76 √ 11 30,14 30,36 √ 30,97 √ 12 30,36 30,25 √ 30,36 √ 13 28,61 29,48 √ 29,92 √ 14 28,81 28,71 √ 29,48 √ 15 28,42 28,61 √ 29,05 √ 16 28,22 28,32 √ 28,51 √ 17 27,84 28,03 √ 28,32 √ 18 28,03 27,94 √ 28,13 √ 19 28,60 28,31 √ 28,17 √ 20 28,22 28,41 √ 28,17 √
Untuk  menentukan  nilai-nilai  dari  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  PB’89 seperti pada Tabel 10, maka diperlukan data-data statistik sebagai berikut : 1. Kuat tekan rencana ( f ck ) : 27,5 N/mm 2 konversi ke silinder ( f c ’ ) : 22,83 Mpa 2. Standar deviasi (s) : 3,81 Mpa
3. Syarat I : (0,85 f c ’ ) : (0,85 x : 22,83)    : 19,41 MPa 4. Syarat II :  ( f c ’ + 0,82.s :  (22,83 + 0,82x3,81) : 25,95 Mpa
Dari  hasil  evaluasi  Tabel  10  terlihat  bahwa  benda  uji  dengan  nomor  urut  1 sampai  20  untuk  rata-rata  2  benda  uji  kuat  tekan  silinder  berpasangan  semuanya memenuhi  syarat  I. Sedangkan rata-rata 4 benda  uji kuat  tekan silinder berpasangan dari  nomor  urut  1  s/d  20  semuanya  memenuhi  syarat  II.  Secara  keseluruhan banyaknya benda uji yang tidak memenuhi syarat I sekitar 0/20 = 0% dan untuk yang tidak memenuhi syarat II sekitar 0/20 = 0%. Sedangkan untuk yang memenuhi syarat I  sekitar  20/20  =  100%  dan  untuk  yang  memenuhi  syarat  II  sekitar  20/20  =  100%. Sehingga kuat tekan beton yang direncanakan dengan kekuatan tekan rencana K-275 atau  ( f ck )  =  27,5  N/mm 2 atau  MPa.  Secara  keseluruhan  memenuhi  syarat  100% berdasarkan persyaratan PB’89.
Hasil Analisis Berdasarkan Persyaratan SNI 03-2847-2002
Tabel 11. Hasil Evaluasi Kuat Tekan dan Kuat tekan Rata-rata 3 Silinder, Data I Mutu ( f c ' = 22,83 MPa) berdasarkan Persyaratan SNI 03-2847-2002 Kuat Tekan Silinder 28 Hari Rata2 Syarat Pasal 7.6.3.3 Silinder Tgl Buat Kelompok Kuat Tekan Uji No. Benda Uji Komponen Sil. a Sil. b Rata – rata 3 Silinder  Syarat (a) Syarat (b) Berturut 1 05-Okt-10 A 30,18  29,79  29,99 - - OK 2 05-Okt-10 B 31,36  31,36  31,36 - - OK 3 07-Okt-10 C 27,97  26,88  27,43 29,59 OK OK 4 07-Okt-10 D 27,41  27,68  27,55 28,78 OK OK 5 11-Okt-10 E 26,08  26,51  26,30 27,09 OK OK 6 11-Okt-10 F 26,72  26,30  26,51 26,78 OK OK 7 14-Okt-10 G 24,69  24,89  24,79 25,87 OK OK 8 14-Okt-10 H 24,89  25,08  24,99 25,43 OK OK 9 19-Okt-10 I 24,83  24,27  24,55 24,78 OK OK 10 19-Okt-10 J 24,08  24,46  24,27 24,60 OK OK
Tabel  11  diatas  menunjukkan  bahwa  pembuatan  beton  untuk  konstruksi struktur beton yang mensyaratkan mutu f c ’ = 22.83 MPa telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam SNI 2847-2002 Pasal 7.6.3.3, tidak satupun hasil uji tekan (rata-rata dari 2 silinder benda uji dan diuji pada umur 28 hari) berada dibawah ( f c ’-3,5 ) MPa = 19,33 MPa dan rata-rata dari kuat tekan 3 silinder uji berturut-turut bernilai di atas f c ’ = 22,83 MPa.  Jadi,  berdasarkan  2  syarat  penerimaan  mutu  beton  yang  ditetapkan oleh SNI 2847-2002 Pasal 7.6.3.3 diatas, 10 lokasi komponen struktur yang diwakili A s/d J seluruhnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SNI 03-2847-2002.
Tabel 12 Hasil Evaluasi Kuat Tekan dan Kuat tekan Rata-rata 3 Silinder , Data II Mutu ( f c ' = 22,83 MPa) berdasarkan Persyaratan SNI 03-2847-2002 Kuat Tekan Silinder 28 Hari Rata2 Syarat Pasal 7.6.3.3 Silinder   Tgl Buat Kelompok Kuat Tekan Uji No. Benda Uji  Komponen Sil. a Sil. b Rata – rata 3 Silinder Syarat (a) Syarat (b) Berturut 1 05-Okt-10 K 45,47 44,68 45,08 - - OK 2 05-Okt-10 L 46,25 43,9 45,08 - - OK 3 07-Okt-10 M 36,55 36,01 36,28 42,14 OK OK 4 07-Okt-10 N 37,36 37,09 37,23 39,53 OK OK 5 11-Okt-10 O 31,85 31,43 31,64 35,05 OK OK 6 11-Okt-10 P 31,21 31,64 31,43 33,43 OK OK 7 14-Okt-10 Q 29,79 29,79 29,79 30,95 OK OK 8 14-Okt-10 R 30,18 30,57 30,38 30,53 OK OK 9 19-Okt-10 S 33,11 31,98 32,55 30,90 OK OK 10 19-Okt-10 T 31,61 32,36 31,99 31,64 OK OK
Tabel  12  diatas  menunjukkan  bahwa  pembuatan  beton  untuk  konstruksi struktur beton yang mensyaratkan mutu f c ’ = 22.83 MPa telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam SNI 2847-2002 Pasal 7.6.3.3, tidak satupun hasil uji tekan (rata-rata dari 2 silinder benda uji dan diuji pada umur 28 hari) berada dibawah ( f c ’-3,5 ) MPa = 19,33 MPa dan rata-rata dari kuat tekan 3 silinder uji berturut-turut bernilai di atas f c ’ = 22,83 MPa. Jadi, berdasarkan 2 syarat penerimaan mutu beton yang ditetapkan oleh SNI 2847-2002 Pasal 7.6.3.3 diatas, 10 lokasi komponen struktur yang diwakili K s/d T seluruhnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SNI 03-2847-2002.
Tabel 13. Hasil Evaluasi Kuat Tekan dan Kuat tekan Rata-rata 3 Silinder, Data III Mutu ( f c ' = 22,83 MPa)berdasarkan Persyaratan SNI 03-2847-2002
Tabel  13  diatas  menunjukkan  bahwa  pembuatan  beton  untuk  konstruksi struktur beton yang mensyaratkan mutu f c ’ = 22.83 MPa telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam SNI 2847-2002 Pasal 7.6.3.3, tidak satupun hasil uji tekan (rata-rata
Kuat Tekan Silinder 28 Hari Rata2 Syarat Pasal 7.6.3.3 Silinder Tgl Buat Kelompok Kuat Tekan Uji No. Benda Uji Komponen Sil. a Sil. b Rata – rata 3 Silinder Syarat (a) Syarat (b) Berturut 1 05-Okt-10 U 36,06  36,45  36,26 - - OK 2 05-Okt-10 V 36,84  37,63  37,24 - - OK 3 07-Okt-10 W 28,22  28,76  28,49 33,99 OK OK 4 07-Okt-10 X 28,49  27,95  28,49 31,41 OK OK 5 11-Okt-10 Y 29,29  28,86  29,29 28,76 OK OK 6 11-Okt-10 Z 28,22  28,01  28,22 28,67 OK OK 7 14-Okt-10 A1 27,44  28,02  27,44 28,32 OK OK 8 14-Okt-10 B1 27,63  27,83  27,73 27,80 OK OK 9 19-Okt-10 C1 28,60  28,03  28,32 27,83 OK OK 10 19-Okt-10 D1 28,22  27,84  28,03 28,03 OK OK
dari 2 silinder benda uji dan diuji pada umur 28 hari) berada dibawah ( f c ’-3,5 ) MPa = 19,33 MPa dan rata-rata dari kuat tekan 3 silinder uji berturut-turut bernilai di atas f c ’ = 22,83 MPa.  Jadi,  berdasarkan  2  syarat  penerimaan  mutu  beton  yang  ditetapkan oleh SNI 2847-2002 Pasal 7.6.3.3 diatas, 10 lokasi komponen struktur yang diwakili U s/d D1 seluruhnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SNI 03-2847-2002.
Tabel 14. Hasil Evaluasi Kuat Tekan dan Kuat tekan Rata-rata 3 Silinder, Data IV  Mutu  ( f c ' =  22,83  MPa)  berdasarkan  Persyaratan  SNI  03-2847- 2002
Kuat Tekan Silinder 28 Hari Rata2 Syarat Pasal 7.6.3.3 Silinder Tgl Buat Kelompok Kuat Tekan Uji No. Benda Uji  Komponen Sil. a Sil. b Rata – rata 3 Silinder Syarat (a) Syarat (b) Berturut 1 05-Okt-10 E1 38,41  37,63  38,02 - - OK 2 05-Okt-10 F1 36,06  37,23  36,65 - - OK 3 07-Okt-10 G1 32,79  33,86  33,33 36,00 OK OK 4 07-Okt-10 H1 33,33  32,79  33,06 34,34 OK OK 5 11-Okt-10 I1 30,36  30,57  30,47 32,28 OK OK 6 11-Okt-10 J1 30,14  30,36  30,25 31,26 OK OK 7 14-Okt-10 K1 28,61  28,81  28,71 29,81 OK OK 8 14-Okt-10 L1 28,42  28,22  28,32 29,09 OK OK 9 19-Okt-10 M1 27,84  28,03  27,94 28,32 OK OK 10 19-Okt-10 N1 28,60  28,22  28,41 28,22 OK OK
Tabel  14  diatas  menunjukkan  bahwa  pembuatan  beton  untuk  konstruksi struktur beton yang mensyaratkan mutu f c ’ = 22.83 MPa telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam SNI 2847-2002 Pasal 7.6.3.3, tidak satupun hasil uji tekan (rata-rata dari 2 silinder benda uji dan diuji pada umur 28 hari) berada dibawah ( f c ’-3,5 ) MPa = 19,33 MPa dan rata-rata dari kuat tekan 3 silinder uji berturut-turut bernilai di atas f c ’ = 22,83 MPa.  Jadi,  berdasarkan  2  syarat  penerimaan  mutu  beton  yang  ditetapkan oleh SNI 2847-2002 Pasal 7.6.3.3 diatas, 10 lokasi komponen struktur yang diwakili E1 s/d N1 seluruhnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SNI 03-2847-2002.
Hasil Analisis dan Perbandingan antara PBI'71, PB'89 dan SNI 03-2847-2002 Didalam  analisis  dan    perbandingan  ini  peneliti  membandingkan  antara  hasil evaluasi  persyaratan  penerimaan  mutu  beton  berdasarkan  PBI’71,  PB’89  dan  SNI 2847-2002, dimana hasil dari perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel  15  Hasil  analisis  dan  Perbandingan  Kuat  Tekan  Beton  antara  PBI'71,

## PB'89 dan SNI 03-2847-2002
Jenis Hasil Analisis PBI'71 Hasil Analisis PB'89 Hasil Analisis SNI 2002 Data σ bm s σ bk f c ' r s Target f' cr f c ' r s f' cr (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)  (MPa) (MPa) (MPa)  (MPa)  (MPa) DATA I 26,77 2,81 22,95 26,77 2,52 26,96 26,77 2,39 28,40 (K-275) DATA II 35,14 6,76 25,94 35,14 6,06 32,77 35,14 5,75 36,23 (K-275) DATA III 29,92 4,26 24,12 29,92 3,82 29,10 29,95 3,62 31,26 (K-275) DATA IV 31,52 4,25 25,72 31,51 3,81 29,08 31,51 3,65 31,33 (K-275)
Dari hasil perbandingan analisis antara Peraturan PBI'71, PB'89 dan SNI  03- 2847-2002 Tabel 15 dapat dijelaskan bahwa :
1. Rata-rata dari kuat tekan beton DATA I mutu (K-275), setelah beton berumur 28 hari  pada  PBI’71  mendapatkan  rata-rata  kuat  tekan  benda  uji  dalam  bentuk kubus ( σ bm )  = 26,77 MPa , nilai  deviasi standar  (s) = 2,81 MPa dan kuat  tekan beton  karakteristik  didapat  sebesar  ( σ bk )  =  22,95 MPa , sedangkan  pada  PB’89 setelah  umur  28  hari  mendapatkan  rata-rata  kuat  tekan  beton  benda  uji  dalam bentuk  silinder  ( f c ’ r )  =  26,77 MPa .  Harga  deviasi  standar  (s)  =  2,52 MPa dan target kuat tekan rata-rata ( f’ cr ) = 26,96 MPa, sementara pada SNI 03-2847-2002 setelah  umur  28  hari  mendapatkan  rata-rata  kuat  tekan  beton  benda  uji  dalam bentuk  silinder  ( f c ’ r )  =  26,77 MPa .  Harga  deviasi  standar  (s)  =  2,39  dan  kuat tekan rata-rata perlu  ( f’ cr ) = 28,40 MPa, ini menunjukkan bahwa kuat tekan rata- rata beton yang diperoleh berdasarkan analisis PBI’71 lebih tinggi dibandingkan dengan  PB’89  dan  SNI  2847-2002.  Selain  itu,  nilai  deviasi  standar  yang dihasilkan  berdasarkan  analisis  SNI  03-2847-2002  lebih  kecil  dibandingkan PBI'71 dan PB'89.
2. Untuk  DATA  II  mutu  (K-275)  setelah  beton  berumur  28  hari  pada  PBI’71 mendapatkan  rata-rata  kuat  tekan  benda  uji  dalam  bentuk  kubus  ( σ bm )    =  35,15 MPa ,  nilai  deviasi  standar  (s)  =  6,76 MPa dan  kuat  tekan  beton  karakteristik didapat sebesar ( σ bk ) = 25,94 MPa . Sementara pada PB’89 setelah umur 28 hari mendapatkan  rata-rata  kuat  tekan  beton  benda  uji  dalam  bentuk  silinder  ( f c ’ r )  = 35,14 MPa . Harga deviasi standar (s) = 6,06 dan target kuat tekan rata-rata ( f’ cr ) =  37,44 MPa. Sedangkan  pada  SNI  03-2847-2002  setelah  umur  28  hari mendapatkan  rata-rata  kuat  tekan  beton  benda  uji  dalam  bentuk  silinder  ( f c ’ r )  = 35,14 MPa . Harga deviasi standar (s) = 5,75 dan kuat tekan rata-rata perlu  ( f’ cr ) = 36,23 MPa, ini menunjukkan bahwa kuat tekan rata-rata beton yang diperoleh berdasarkan  analisis  PBI’71  sama  besarnya  dengan  PB’89  dan  SNI  03-2847- 2002. Sedangkan nilai deviasi standar  yang dihasilkan berdasarkan analisis SNI 03-2847-2002 lebih kecil dibandingkan PBI'71 dan PB'89.
3. Untuk  DATA  III  mutu  (K-275)  setelah  beton  berumur  28  hari  pada  PBI’71 mendapatkan  rata-rata  kuat  tekan  benda  uji  dalam  bentuk  kubus  ( σ bm )    =  29,92 MPa ,  nilai  deviasi  standar  (s)  =  4,26 MPa dan  kuat  tekan  beton  karakteristik didapat sebesar ( σ bk ) = 24,12 MPa , sementara pada PB’89 setelah umur 28 hari
mendapatkan  rata-rata  kuat  tekan  beton  benda  uji  dalam  bentuk  silinder  ( f c ’ r )  = 29,92 MPa . Harga deviasi standar (s) = 3,82 MPa dan target kuat tekan rata-rata ( f’ cr )  =  29,10 MPa. sedangkan  pada  SNI  03-2847-2002  setelah  umur  28  hari mendapatkan  rata-rata  kuat  tekan  beton  benda  uji  dalam  bentuk  silinder  ( f c ’ r )  = 29.95 MPa . Harga deviasi standar (s) = 3,62 MPa dan kuat tekan rata-rata perlu ( f’ cr )  =  31,26 MPa, ini  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  rata-rata  beton  yang diperoleh berdasarkan analisis PBI’71 sama besarnya dengan PB’89 dan SNI 03- 2847-2002. Sedangkan nilai deviasi standar yang dihasilkan berdasarkan analisis SNI 03-2847-2002 lebih kecil dibandingkan PBI'71 dan PB'89.
4. Untuk  DATA  III  mutu  (K-275)  setelah  beton  berumur  28  hari  pada  PBI’71 mendapatkan rata-rata kuat  tekan benda uji dalam  bentuk  kubus  ( σ bm )   = 31,52 MPa ,  nilai  deviasi  standar  (s)  =  4,25 MPa dan  kuat  tekan  beton  karakteristik didapat sebesar ( σ bk ) = 25,72 MPa . Sementara pada PB’89 setelah umur 28 hari mendapatkan rata-rata kuat  tekan beton  benda uji dalam bentuk  silinder ( f c ’ r ) = 31,51 MPa . Harga deviasi standar (s) = 3,81 MPa dan target kuat tekan rata-rata ( f’ cr )  =  29,08 MPa. Sedangkan  pada  SNI  03-2847-2002  setelah  umur  28  hari mendapatkan rata-rata kuat  tekan beton  benda uji dalam bentuk  silinder ( f c ’ r ) = 31,51 MPa . Harga deviasi standar (s) = 3,65 MPa dan kuat tekan rata-rata perlu ( f’ cr )  =  31,33 MPa, ini  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  rata-rata  beton  yang diperoleh berdasarkan analisis PBI’71 sama besarnya dengan PB’89 dan SNI 03- 2847-2002.
Gambar  1 Hasil  Analisis  dan  Perbandingan  kuat  tekan  beton  antara  PBI'71, PB'89 dan SNI 03-2847-2002.
Dari  Gambar  1  dapat  dilihat  perbedaan  kuat  tekan  beton  antara  kuat  tekan beton  karakteristik  beton  analisis  PBI'71,dengan  kuat  tekan  rata-rata  beton  analisis PB'89  dan  SNI  03-2847-2002,  dimana  kuat  tekan  rata-rata  beton  analisis  SNI  03- 2847-2002  memiliki  kuat  tekan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  kuat  tekan karakteristik  beton  analisis  PBI'71  dan  PB'89,  hal  ini  terjadi  hanya  pada  DATA  III, selebihnya sama. Begitu juga dengan target kuat tekan rata-rata beton hasil analisis
SNI  03-2847-2002  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  target  kuat  tekan  rata-rata  beton hasil analisis PBI'71 dan analisis PB'89 mulai dari DATA I sampai dengan DATA IV. Nilai  deviasi  standar  yang  dihasilkan  menurut  persyaratan  SNI  03-2847-2002  lebih kecil dibandingkan dengan deviasi  standar  yang  dihasilkan oleh  persyaratan PBI'71 dan PB'89 mulai dari DATA I sampai dengan DATA IV sehingga lebih ekonomis. Ini menunjukkan  bahwa  kontrol  kualitas  mutu  beton  hasil  analisis  SNI  03-2847-2002 jauh lebih baik daripada analisis PBI'71 dan PB'89. Makin besar nilai deviasi standar (s) akibat ketelitian yang rendah maka akan membawa tuntutan nilai kuat tekan rata- rata ( f c ' r ) yang makin besar pula.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Hasil  Perbandingan  Persyaratan  Penerimaan  Mutu  beton  antara  PBI’71,  PB’89 dan  SNI  03-2847-2002  menunjukkan  bahwa    kekuatan  tekan  beton  dengan kekuatan tekan rencana K-275 Kg/cm 2 atau f c ' =22,83 Mpa dari Data I s/d Data IV secara keseluruhan memenuhi syarat 100% berdasarkan Persyaratan PBI’71 dan SNI  03-2847-2002,  namun  adanya  mutu  beton  yang  tidak    diterima  oleh Persyaratan  PB'89.  Hal  ini  terjadi  hanya  pada  DATA  I,  dimana  terdapat  sekitar 7,5 % yang tidak diterima oleh persyaratan PB'89.
2. Dari hasil analisis dan perbandingan ketiga metode persyaratan penerimaan mutu baton tersebut, SNI 03-2847-2002 yang lebih efektif untuk diterapkan dilapangan karena  dari  hasil  evaluasi  dan  penerimaan  semua  data  dinyatakan  aman  atau memenuhi syarat, dengan kata lain melebihi mutu beton yang direncanakan, yaitu > f c ' =  22,83 Mpa .  Selain  itu,  nilai  deviasi  standar  yang  dihasilkan  berdasarkan analisis menurut persyaratan SNI 03-2847-2002 lebih kecil dibandingkan deviasi standar  yang  dihasilkan  oleh  persyaratan  PBI'71  dan  PB'89  sehingga  lebih ekonomis.  Makin  besar  nilai  deviasi  standar  (s)  akibat  ketelitian  yang  rendah maka  akan  membawa  tuntutan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  ( f c ' r )  yang  makin  besar pula.  Makin  besar f c ' r berarti  makin  mahal  per  m 3 beton.  Oleh  karena  itu,  setiap kenaikan f c ' r sebesar 1 Mpa akan membutuhkan tambahan PC sebanyak ± 6.09 kg per m 3 beton.

## Saran
Untuk  mendapatkan  mutu  beton  yang  lebih  ekonomis  disarankan  memakai peraturan  SNI  03-2847-2002  sebagai  acuan  dalam  evaluasi  dan  penerimaan  mutu beton,  karena  SNI  03-2847-2002  ini  memuat  ketentuan-ketentuan  mengenai  bahan dan standar pengujian yang berlainan dengan PBI'71 dan PB'89.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  Pujo  dan Purwono,Rachmat , 2010, Pengendalian Mutu  Beton  Sesuai  SNI, ACI, dan ASTM , ITS Press,Surabaya. Departemen  Pekerjaan Umum, 1989, Pedoman Beton 1989, Bandung.
--------------------------------------,  2007, Standar  Nasional  Indonesia  (SNI  03-2847- 2002). ITS Press, Surabaya. Dipohusodo,  1991, Struktur  Beton  Bertulang, SK  SNI-T-15-1991-03,  Cetakan Pertama, Departemen Pekerjaan Umum RI, Jakarta.
Mulyono, Tri,  2004, Teknologi Beton , Andi, Yogyakarta. Nilson, 1993, Perencanaan Struktur Bertulang. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Salmon, 1993, Desain Beton Bertulang , Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta. Subakti,  1995, Teknologi  Beton  Dalam  Praktek, Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas Teknik ITS, Surabaya.
Tjokrodimuljo, Kardiyono, 1997, Tekonologi Beton , Cetakan Kedua, Penerbit Nafiri,
Yogyakarta.
Wangsadinata, Wiratman, 1971, Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, Direktorat Jendral Cipta Karya, Bandung.